## KARAKTERISTIK KUAT TEKAN BETON DENGAN BAHAN TAMBAHAN TEMPURUNG  KENARI
(CANARIUM AMBONEINSES HOCHR) DARI

## KABUPATEN ALOR
Koilal Alokabel 1 ,  Welem Daga 2

## Abstrak :
Kabupaten Alor merupakan satu-satunya penghasil tanaman kenari yang sangat besar di mana tanaman dimaksud tumbuh secara alami dan saat sekarang telah dibudidayakan. Bijinya digunakan sebagai bahan makanan dan tempurungnya dibuang begitu saja sehingga semakin banyak menumpuk akan merusak pemandangan sekitarnya, dengan demikian tempurungnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, yakni sebagai bahan tambahan. Berdasarkan hasil pengujian  kuat tekan yang diperoleh  yaitu perlakuan  III (64 % Kerikil + 34% Pasir + 2% Tempurung Kenari) dengan kuat tekan 282,83 kg/cm 2 , perlakuan IV (63 % Kerikil + 34% Pasir + 3% Tempurung Kenari) dengan kuat tekan 284,67 kg/cm 2 dan perlakuan V (62 % Kerikil + 34% Pasir + 4% Tempurung Kenari) dengan kuat tekan 285,49 kg/cm 2 ini menggambarkan bahwa banyaknya tempurung kenari yang akan di campurkan maka akan menghasilkan kuat tekan yeng lebih besar. Dengan demikian tempurung kenari layak digunakan  sebagai bahan tambahan campuran beton karena memberikan pengaruh yang  cukup berarti terhadap kakuatan tekan beton.
Kata-kata kunci : Kerikil, Kuat Tekan Beton, Pasir, Perlakuan, Tempurung Kenari.

## PENDAHULUAN
Tanaman kenari termasuk salah satu jenis tanaman asli Indonesia. Tanaman ini memiliki belasan spesies yang tersebar diseluruh wilayah nusantara antara lain meliputi, Sumatera, Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian jaya. Spesies yang juga ditemukan di Filipina, Malaysia, Papua dan Australia. Tanaman kenari merupakan tanaman khas yang  terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Alor,  tanaman ini telah menjadi komoditi andalan Kabupaten Alor sehingga daerah ini dijuluki dengan nama Nusa Kenari. Kabupaten Alor merupakan satu-
Alokabel 1 , Daga 2 adalah Dosen Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang      16
satunya penghasil tanaman kenari yang sangat besar di mana tanaman dimaksud tumbuh secara alami dan saat sekarang telah dibudi-dayakan.
Di dalam konstruksi beton, agregat meru- pakan bahan pengisi netral, dengan komposisi 70 % - 75 %   dari masa beton. Maksud penggu- naan agregat didalam adukan beton adalah menghemat penggunaan semen Portland, meng- hasilkan kekuatan besar pada beton, mengurangi penyusutan pada pengerasan beton, dengan gradasi agregat yang baik dapat dicapai beton padat, sifat dapat dikerjakan ( workability ) dapat diperiksa pada adukan beton dengan gradasi yang baik.

## Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kuat tekan beton dengan mengguna- kan bahan tambahan kulit kenari dari Kabupaten Alor.

## Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat untuk dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Alor, serta dapat dijadikan bahan informasi bagi pene- litian dan pengembangan lebih lanjut dibidang teknologi bahan bangunan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Beton  17
Alokabel 1 , Daga 2 Karakteristik Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambahan Tempurung Kenari (Canarium Amboneinses Hochr) Dari Kabupaten  Alor
Tabel 1. Kelas dan Mutu Beton
Beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan campuran, bahan tambahan membentuk masa padat. Sesuai dengan PBI 1971, beton adalah suatu bahan konstruksi yang mempunyai sifat kekuatan tekan yang kas yaitu apabila diperiksa dengan sejumlah besar benda uji nilainya akan menyebar sekitar suatu nilai rata-rata tertentu.

## Kuat tekan beton
Kuat tekan beton adalah kemampuan  beton menerima beban persatuan  luas  yang menyebabkan benda uji  hancur bila  telah dibebani gaya tekan  maksimum yang dihasilkan oleh mesin tekan uji.
Sumber : Peraturan Beton Bertulang Indonesia, 1971
Kls Mutu bk '  (kg/cm 2 ) bm '  Dgn. S=46 (kg/cm 2 ) Tujuan Pengawasan terhadap Mutu agregat Kuat tekan I B 0 - - Non truktur Ringan Tanpa II B 1
K 125
K175
K225 - K 125 K 175 K 225 - 200 250 300 Strukturil Strukturil Strukturil Strukturil Sedang Ketat
Ketat
Ketat Tanpa Kontinue Kontinue Kontinue III K  225  250  300 Strukturil Ketat Kontinue

## Kenari  (Canarium Amboinenses Hochr)
Kulit kenari memiliki permukaan yang sangat keras sehingga, tidak mudah untuk ditembus air, tidak hancur oleh pengaruh suhu, tidak berkarat bila disimpan lama, dan tidak berpori-pori. No Kecamatan Jumlah Tegakan (pohon) 1 2 3 4 Alor Barat Daya Alor Timur Pantar Alor Barat Laut Jumlah 36.367 27.893 21.848 6. 373 92. 488
Sumber: Dinas Kehutanan  Kab. Alor (2005)
Tabel 2. Jumlah tegakan pohon kenari di Kabupaten Alor
No Umur (tahun) Berat rata-rata kulit kenari perpohon (kg) 1 2 3 4 5 30 35 40 45 50 68,5 92 123,5 135,8 149,3
Sumber : Harsono Ahmadi Koda. (Tahun 2004)
Tabel 3. Perkembangan Produksi Rata-Rata Buah Kenari  Perpohon

## METODOLOGI
Benda uji untuk pengujian kuat tekan beton berupa kubus sebanyak 25 benda uji dengan ukuran 15x15x15 cm. Pengujian kualitas setelah beton dalam penelitian ini dilakukan setelah benda uji berumur 28 hari.
Pembuatan benda uji dibedakan menjadi 5 perlakuan  dan masing-masing perlakuan dibuat sebanyak 5 benda uji. Perbedaannya adalah pada perbandingan campuran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel  4. Prosentase Kulit Kenari Terhadap Agregat Kasar.
No Perlakuan Kuat Tekan Karakteristik Kulit Kenari (%) Jumlah 1 2 3 4 5
I II III IV
V K 175 K 175 K 175 K 175 K 175 0 1 2 3 4 5 5
5 5 5
Sumber : Penulis 2016
Tahapan penelitian ini dapat dijelaskan dalam bagan alir ini,
Mulai Data Primer
Data Sekunder Dianalisis Diuji Pembahasan Kesimpulan dan Saran

## Selesai
Gambar 1. Bagan alir penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengujian Bahan Material Beton
1. Agregat Halus
Banyaknya penggunaan agregat halus untuk proses pengujian  serta prosentase  yang lolos untuk setiap saringan  dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini,
Tabel 5. Hasil Analisis Saringan Agregat Halus (Pasir Takari)
Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016
No. Saringan Berat tertahan (gram) % Tertahan % Lolos ASTM (mm) 2" 1I” ---” ” Nmr 4 Nmr 8 Nmr 16 Nmr 30 Nmr 50 Nmr 100 Nmr 200 63.0 37.5 19.0 9.51 4.75 2.36 1.18 0.600 0.300 0.150 0.075 0 0 0 0 0 147 514 725 780 869 890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,89 55,57 78,38 84,32 93,95 96,22 100 100 100 100 100 84,11 44,43 21,62 15,68 6,05 3,78
⅜ Berat Awal (W) = 925 gram  18
JUTEKS Jurnal Teknik Sipil Volume 2 Nomor 1   April 2017
Berdasarkan hasil analisis ayak agregat halus  terhadap pasir Takari dari tabel di  atas, menunjukan bahwa ternyata  pasir Takari meme- nuhi syarat  sebagai bahan material  beton karena memenuhi batas dalam gradasi pasir untuk daerah  pasir zone 2 (dua) dimana prosentase lolos untuk saringan  nomor 200 harus  > 0 %.

## 2.Agregat Kasar
Banyaknya penggunaan material agregat kasar (kerikil) untuk proses pengujian serta prosentase yang lolos untuk setiap nomor saringan dapat dilihat pada tabel  dibawah ini,
Tabel 6. Hasil Analisis Saringan Agregat Kasar (Kerikil)
Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016
No. Saringan Berat tertahan % Tertahan % Lolos seluruh contoh 2" 1I” --” ” Nmr 4 Nmr 8 Nmr 16 Nmr 30 Nmr 50 Nmr 100 Nmr 200 63.0 37.5 19.0 9.51 4.75 2.36 1.18 0.600 0.300 0.150 0.075 0 0 1381 2925 3213 3268 0 0 0 0 0 0,00 0,00 42,17 89,31 98,11 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 57,83 10,69 1,89 0,21 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 ⅜
Berat Awal (W) = 3275 gram
ASTM (mm)
Berdasarkan hasil analisis ayakan agregat kasar  yang diperoleh   dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa  ternyata agregat kasar memenuhi syarat sebagai  material beton  karena memenuhi batas dalam gradasi kerikil untuk besar ukuran butiran maksimum 38 mm yaitu prosentase lolos saringan 2" sebesar 100 %  dan saringan ¾" sebesar 100 %  dan memenuhi syarat  daerah A.

## 3. Tempurung Kenari
Banyaknya penggunaan material tempurung kenari untuk proses pengujian serta prosentase
yang lolos untuk setiap nomor saringan dapat dilihat pada tabel  dibawah ini,
Tabel 7. Hasil Analisis Saringan Tempurung Kenari.
Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016 No. Saringan No. Saringan % Tertahan % Lolos seluruh contoh 2" 1I” --” ” Nmr 4 Nmr 8 Nmr 16 Nmr 30 Nmr 50 Nmr 100 Nmr 200 63.0 37.5 19.0 9.51 4.75 2.36 1.18 0.600 0.300 0.150 0.075 0 0 0 1020 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,13 99,90 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 100 0,87 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ⅜ Berat Awal (W) = 1029 gram ASTM (mm)
Berdasarkan hasil analisis ayakan agregat yang diperoleh  dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa  ternyata tempurung kenari memenuhi syarat  sebagai bahan tambahan beton karena memenuhi batas dalam gradasi untuk besar ukuran butiran maksimum 38 mm  yaitu prosentase lolos untuk saringan 2" sebesar 100 % dan saringan  ¾" sebesar 100 % berat dan memenuhi syarat  daerah A.

## B. Hasil Analisa Berat Jenis Agregat

## 1. Agregat Halus
Tabel 8. Hasil Analisis Berat Jenis Pasir Takari Uraian I II Satuan Berat benda uji (SSD) Berat benda uji kering oven (BK)
Berat piknometer  + air (BA) 500 484,17 686,68 500 483,71 678,65 Gram Gram Gram  19 Alokabel 1 , Daga 2 Karakteristik Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambahan Tempurung Kenari (Canarium Amboneinses Hochr) Dari Kabupaten  Alor
Berat piknometer  + air + benda uji (BT)
Berat Jenis (BULK)
Berat Jenis (SSD)
Berat Jenis
(Apperent)
Penyerapan air
996,18 2,54 2,62 2,77 3,27 989,15 2,55 2,64 2,79 3,37 BT SSD BA BK   BT SSD BA SSD   % 100 x BK BK SSD  2,630 2,780 BT BK BA BK   2,545 3,345
Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016

## Gram
Berdasarkan hasil pengujian Berat  Jenis terhadap agregat halus (pasir Takari) diperoleh Berat Jenis  (SSD) yaitu 2,63. nilai ini akan digunakan untuk merancang  campuran uji (Mix Design) yakni menghitung berat jenis Relative Density  (RD) untuk mengetahui volume beton basah untuk kebutuhan  bahan, sedangkan penyerapan  sebesar 3,345 digunakan untuk menghitung koreksi kebutuhan air dalam rancangan campuran yang akan digunakan untuk mengetahui tiap m 3 .

## 2. Agregat Kasar
2.1. Kerikil Uraian I Satuan Berat benda uji (SSD) Berat  kering permukaan jenuh (BJ)
Berat benda uji di dalam air (BA)
Berat benda uji kering oven (BK)
Berat Jenis (BULK) 2780 1725
2730 2,59 Gram Gram Gram Gram BT SSD BA BK  
Berat Jenis (SSD)
Berat Jenis (Apperent) Penyerapan air 2,64 2,77 1,83 BT SSD BA SSD   BT BK BA BK   % 100 x BK BK SSD 

## Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016

## 2.2.Tempurung Kenari
Uraian I II Satuan Berat benda uji (SSD) Berat  kering permukaan jenuh
(BJ)
Berat benda uji di dalam air (BA)
Berat benda uji kering oven (BK)
Berat Jenis
(BULK)

## Berat Jenis
(SSD) Berat Jenis (Apperent) Penyerapan air 1378 365 1192
1,18
1,36 1,44 15,60, 1310 350 1133
1,18
1,36
1,45
15,62
Gram Gram Gram Gram BT SSD BA BK   BT SSD BA SSD   BT BK BA BK   % 100 x BK BK SSD  1,18 1,36 1,44 15,61 Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016
Tabel 9. Hasil Analisis Berat Jenis Kerikil
Tabel 10. Hasil Analisis Berat Jenis Tempurung
Kenari
 20 JUTEKS Jurnal Teknik Sipil Volume 2 Nomor 1   April 2017
C. Perhitungan Rancangan  Campuran  (Mix Design) .
a.  Perlakuan I ( 0 % Tempurung Kenari).
Tabel 11. Spesifikasi Gradasi Agregat Gabungan
Ukuran Saringan Kerikil 66 % Pasir 34 % Komulatif lolos % Lolos Komulatif lolos % Lolos Hasil Spec 2" 1 I ” --” ” No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 No. 200 100 100 57,83 10,69 1,89 0,21 - - - - - 66 66 38,17 7,06 1,25 0,14 - - - - - 100 100 100 100 100 84,11 44,43 21,62 15,68 6,05 3,78 34 34 34 34 34 28,60 15,11 7,35 5,33 2,06 1,28 100 100 72,17 41,06 35,25 28,74 15,11 7,35 5,33 2,06 1,28 100 100 50-75 35-60 24-46 17-36 12-30 6-23 4-14 2-6 0
⅜

## Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016
b.  Perlakuan II ( 1 % Tempurumg Kenari).
Tabel 12 . Hasil Analisis Berat Jenis Tempurung Kenari Ukuran Saringan Kerikil 65 % Kanari 1 % Pasir 34 % Hasil Spec Komulatif lolos % Lolos Komulatif lolos % Lolos Komulatif lolos % Lolos 2" 1 I " --" " No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 No. 200 100 57,83 10,69 1,89 0,21 - - - - - 65 37.59 6,95 1,23 0,14 - - - - - 100 100 100 100 0,87 0,10 - - - - 1 1 1 1 0.009 0.001 - - - - 100 100 100 100 100 84,11 44,43 21,62 15,68 6,05 3,78 34 34 34 34 34 28,60 15,11 7,35 5,33 2,06 1,28 100 100 72,17 41,06 35,25 28,74 15,11 7,35 5,33 2,06 1,28 100 100 50-75 35-60 24-46 17-36 12-30 6-23 4-14 2-6 0 ⅜
Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016
 21
Alokabel 1 , Daga 2 Karakteristik Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambahan Tempurung Kenari (Canarium Amboneinses Hochr) Dari Kabupaten  Alor
c.  Perlakuan III ( 2 % Tempurung Kenari).
Tabel 13. Hasil Analisis Berat Jenis Tempurung Kenari
Saringan Kerikil 64 % Kanari 2 % Pasir 34 % Hasil Spec Komulatif lolos % Lolos Komulatif lolos % Lolos Komulatif lolos % Lolos 2" 1 I " --" " No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 No. 200 100 100 57,83 10,69 1,89 0,21 - - - - - 64 64 37,01 6,84 0,21 0,31 - - - - 100 100 100 0,87 0,10 - - - - - - 2 2 2 0,02 0,002 - - - - - - 100 100 100 100 100 84,11 44,43 21,62 15,68 6,05 3,78 34 34 34 34 34 28,60 15,11 7,35 5,33 2,06 1,28 100 100 73,01 40,86 35,21 28,73 15,10 7,35 5,33 2,06 - 100 100 50-75 35-60 24-46 17-36 12-30 6-23 4-14 2-5 0
⅜
Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016
d. Perlakuan IV ( 3 % Tempurumg Kenari).
Tabel 14. Hasil Analisis Berat Jenis Tempurung Kenari
Saringan Kerikil 64 % Kanari 2 % Pasir 34 % Hasil Spec Komulatif lolos % Lolos Komulatif lolos % Lolos Komulatif lolos % Lolos 2" 1 I " --" " No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 No. 200 100 100 57,83 10,69 1,89 0,21 - - - - - 62 62 36,43 6,73 1,19 0,13 - - - - - 100 100 100 0,87 0,10 - - - - - - 4 4 4 0,03 0,004 - - - - - - 100 100 100 100 100 84,11 44,43 21,62 15,68 6,05 3,78 34 34 34 34 34 28,60 15,11 7,35 5,33 2,06 1,28 100 100 73,43 40,76 35,19 28,73 15,10 7,35 5,33 2,06 1,87 100 100 50-75 35-60 24-46 17-36 12-30 6-23 4-14 2-5 0
⅜
Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016
 22

## JUTEKS
Jurnal Teknik Sipil Volume 2 Nomor 1   April 2017
e.   Perlakuan V ( 4 % Tempurumg Kenari).
Tabel 15. Hasil Analisis Berat Jenis Tempurung Kenari
Saringan Kerikil 64 % Kanari 2 % Pasir 34 % Hasil Spec Komulatif lolos % Lolos Komulatif lolos % Lolos Komulatif lolos % Lolos 2" 1 I " --" " No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 No. 200 100 100 57,83 10,69 1,89 0,21 - - - - - 62 62 36,43 6,73 1,19 0,13 - - - - - 100 100 100 0,87 0,10 - - - - - - 4 4 4 0,03 0,004 - - - - - - 100 100 100 100 100 84,11 44,43 21,62 15,68 6,05 3,78 34 34 34 34 34 28,60 15,11 7,35 5,33 2,06 1,28 100 100 73,43 40,76 35,19 28,73 15,10 7,35 5,33 2,06 1,87 100 100 50-75 35-60 24-46 17-36 12-30 6-23 4-14 2-5 0
⅜
Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016
Tabel 16. Hasil Pengujian Kuat Tekan Kubus Beton

## D. Pengujian Kuat Tekan Beton
Hasil pengujian kuat tekan beton setelah berumur 28 hari untuk tiap perlakuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
No Tanggal Slump Umur Hari Berat (gr) Luas Penampang Berat Isi Beban max Kuat tekan (Kg/cm²) Cor Uji Aktual 28 hari PERLAKUAN  I 1 2 3 4 5 19/07 19/07 19/07 19/07 19/07 17/08 17/08 17/08 17/08 17/08 10 10 10 10 10 28 28 28 28 28 8580 8536 8627 8663 8391 225 225 225 225 225 2,54 2,53 2,56 2,57 2,49 63240 61200 62220 64260 78540 281 272 276,5 285,6 349,1 281 272 276,5 285,6 349,1 292,84 PERLAKUAN  II Nilai Rata-Rata 1 2 3 4 19/07 19/07 19/07 19/07 17/08 17/08 17/08 17/08 14 14 14 14 28 28 28 28 8424 8197 8176 8810 225 225 225 225 2,50 2,43 2,42 2,61 57120 59160 71400 61200 253,9 262,93 317,33 272 253,9 262,93 317,33 272  23 Alokabel 1 , Daga 2 Karakteristik Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambahan Tempurung Kenari (Canarium Amboneinses Hochr) Dari Kabupaten  Alor
Nilai Rata-Rata
5 19/07 17/08 14 28 8550 225 2,53 68340 303,73 303,73 282 PERLAKUAN  III 1 2 3 4 5 20/07 20/07 20/07 20/07 20/07 18/08 18/08 18/08 18/08 18/08 15 15 15 15 15 28 28 28 28 28 8503 8700 8450 8400 8515 225 225 225 225 225 2,52 2,58 2,50 2,49 2,52 63240 63240 63240 65280 63240 281 281 281 290,13 281 281 281 281 290,13 281 282,83 Nilai Rata-Rata PERLAKUAN  IV 1 2 3 4 5 20/07 20/07 20/07 20/07 20/07 18/08 18/08 18/08 18/08 18/08 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 28 28 28 28 28 8302 8279 8419 8405 8470 225 225 225 225 225 2,46 2,45 2,49 2,49 2,51 64260 65280 63240 64260 63240 285,6 290,13 281 285,6 281 285,6 290,13 281 285,6 281 284,67 Nilai Rata-Rata PERLAKUAN  V 1 2 3 4 5 21/07 21/07 21/07 21/07 21/07 19/08 19/08 19/08 19/08 19/08 14 14 14 14
14
28 28 28 28 28 8652 8365 8423 8294 8403 225 225 225 225 225 2,56 2,48 2,50 2,46 2,49 63240 63240 66300 63240 65200 281 281 294,67 281 289,78 281 281 294,67 281 289,78 285,49 Nilai Rata-Rata
Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium, 2016
Dari hasil tersebut  menunjukan bahwa penambahan tempurung kenari  mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap kuat tekan beton  percobaan  yang diuji. Dari tabel 16, menunjukan bahwa rata-rata besar nilai kekuatan beton  yang terbesar adalah 285,49kg/ cm²  (perlakuan IV) dan yang terkecil adalah 282 kg/cm² (perlakuan II). Dari data tersebut dapat disimpulkan  bahwa prosentase penambahan tempurung kenari memberikan pengaruh yang besar terhadap kekuatan beton percobaan, yaitu semakin banyak penambahan posentase tempurung kenari  maka semakin besar nilai kuat tekan beton yang dihasilkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilaksanakan,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.Kuat tekan yang dihasilkan  untuk tiap perlakuan, sangat  berbeda.  Kuat tekan beton yang dihasilkan  adalah:
a. Perlakuan I = 240,539 kg/cm²,  adalah sebagai pembanding, Perlakuan II = 237,344 kg/cm²,  Perlakuan III = 276, 134 kg/cm², Perlakuan IV = 278,399 kg/cm², Perlakuan V = 275, 035 kg/cm².
b.Perlakuan II ( 65 % Kerikil + 34 % pasir + 1 % tempurung kenari), menghasilkan kuat tekan  = 237, 344 kg/cm²  lebih rendah dari perlakuan I sebagai pembanding namun
 24 JUTEKS Jurnal Teknik Sipil Volume 2 Nomor 1   April 2017
menunjukan bahwa  kuat tekan yang dihasilkan  lebih besar dari mutu rancangan K 175.
2.Berdasarkan hasil pengujian  kuat tekan yang diperoleh  yaitu perlakuan  III (64 % Kerikil + 34% Pasir + 2% Tempurung Kenari) , perlakuan IV (63 % Kerikil + 34% Pasir + 3% Tempurung Kenari) dan perlakuan V (62 % Kerikil + 34% Pasir + 4% Tempurung Kenari) menghasilkan kuat tekan yeng lebih besar dari perlakuan I dan Perlakuan II. Dengan demikian  dapat disimpulkan  bahwa tempu- rung kenari layak digunakan  sebagai bahan tambahan campuran beton karena memberi- kan pengaruh yang  cukup berarti terhadap kakuatan tekan beton.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1989, Metode Pengujian Kuat Beton. Departemen Pekerjaan Umum. LPMB, Bandung.
Koda H. A. 1997. Kajian Ekonomi Eksploitasi kenari (Canarium sp) oleh rumah tangga petani Kab. Dati II Alor. Skripsi FAPERTA UNDANA Kupang.
Koda H. A. 2004.  Budidaya Tanaman Kenari (Canarium,Sp) dan penanganan pasca panen.
Lawrence, G. 1951. Taxonomy of  vascular Plants..The  macmilian  compani New York.
Soemargono, 1974. Pengetahuan Tentang Bahan Bangunan, Rapi. Bandung.
Suryowinoto, S. 1998. Teknologi Benih.. Raja Grafinda Persada. Jakarta.
Soetjipto & Ismoyo Prawiroharjo. 1978. Konstruksi Beton 1. Departemen Pendi- dikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Val- Kol. 1982. Ensiklopedia  3 ichtiar   baru Han-hoeve. Jakarta.
Wiratman wangsadinata, 1971. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971N.I.-2. Jakarta.
 25
Alokabel 1 , Daga 2 Karakteristik Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambahan Tempurung Kenari (Canarium Amboneinses Hochr) Dari Kabupaten  Alor